EiNFLDSS DKR WaRME AUF DIE ElASTICITAT. 



(31) 447 



b. Gewicht nach unten gerichtet : 



1 Oscil. = 0;'G940 (2000 Oscil.) 

 woraus: ^ = 0,00037607 



Stab von gewalztem Eisenblech J\f 1, der Breite der Walzung nach ausge- 



schnitten. 



Breite ein Zoll. 



Dicke zwei Drittheil einer Linie. 



Lange des schwingendeu Theils . . 32,240 



Augeklemmtes Gewicht 1,75384 



a. Gewicht nach oben gerichtel : 



Temp. Schwingungsdauer. 



14,95 5;'0939 (80 Ose.) 

 14,90 5,0900 (80 Ose.) 



Temp. Schwingungsdauer. 



— 7,35 4;'4750 (100 Ose.) 



Mitlel 1 4,93 5;'0920 



b. Gewicht uach uoten gerichtet : 



1 Oscil. = 0;'5815 (1000 Oscil.) 

 woraus: ^ ^ 0,0003533 



Stab vou gewalztem Eisenblech Jïf 2, der Lange der Walzung nach heraus- 



geschnitten. 



Breite 1 Zoll. 

 Dicke wie oben. 



Lange des vibrireuden Theils. . . . 34,50 



Gewicht. 1,1680 



a. Gewicht nach oben gerichlet : 



Temp. ara Anfang — 13,0 

 » am Ende — 13,0 



II. 



Temp. am Anfang — 13,0 

 » am Ende — 14,8 



III. 



Temp. am Anfang 

 » am Ende 



15,1 

 13,2 



IV. 



Temp. am Anfang 

 » am Ende 



13,2 

 13,2 



Elon- 

 gation. 



Durchgànge. 



Elon- 

 gation. 



Durchgànge. 



Elon- 

 gation. 



Durchgànge. 



Elon- 

 gation. 



Durchgànge. 



15,0 

 10,0 

 6,0 

 4,5 



(0) 

 (100) 

 (200) 

 (300) 

 (400) 

 (500) 

 (600) 

 (700) 

 (800) 



9'25;'0 

 12 15,0 

 15 5,5 

 17 55,5 

 20 45,5 

 23 35,5 

 26 25,5 

 29 15,5 

 32 6,0 



19,0 

 11,0 

 7,0 

 5,0 

 3,5 

 3,0 

 2,0 

 1,5 

 1,2 



(0) 

 (100) 

 (200) 

 (300) 

 (400) 

 (500) 

 (600) 

 (700) 

 (800) 



33' 14^5 

 36 4,5 

 38 55,0 

 41 45,0 

 44 35.0 

 47 25,5 

 50 15,5 

 53 5,5 

 55 55,5 



19 

 7 

 3 



1,5 

 0,9 



(0) 33'33;'0 

 (100) 36 28,5 

 (200) 39 24,0 

 (300) 42 19,0 

 (400) 45 14,0 



20 

 8 



3,2 

 1,5 

 0,9 



(0) 46'23;'0 

 (100) 49 18,5 

 (200) 52 14,0 

 (300) 55 9,0 

 (400) 58 4,0 



